48 
Die zur Umrechnung verwendeten Werte stammen für frisches Material 
von Tabelle 1, für patinierten Bernstein von Tabelle 3, von Succinit, der im 
Ölbade behandelt wurde, von Tabelle 10 und für erhitzten Stein von Tabelle 9. 
Tabelle 11. Tabelle 12. 
Frisches Material. Patinierter Succinit. 
Nr. 
Spez. 
Gewiclit 
Index 
Spez. Bre- 
chungs- Nl*. 
vermögen 
Spez. 
Gewicht 
Index 
Spez. Bre- 
_ chungs- 
vermögen 
1 
1,0642 
1,517 
0,486 
1 
1,0852 
1,515 
0,475 
2 
1,0615 
1,518 
0,488 
2 
1,0717 
1,532 
0,496 
3 
1,0739 
1,516 
0,481 
3 
1,0736 
1,530 
0,494 
4 
1,0754 
1,524 
0,488 
4 
1,0685 
1,528 (?) 
0,494 
5 
1,0665 
1,519 
0,487 
5 
1,0733 
1,517 
0,482 
G 
1,0763 
1,534 
0,496 
Tabelle 13. 
Tabelle 14. 
Im 
Ölbade behandelter 
Succinit. 
Erhitzter Succinit. 
Spez. 
Gewicht 
Index 
Spez. Bre 
chungs- 
vermögen 
Nr. 
Spez. 
Gewicht 
Index 
Spez. Bre- 
chungs- 
vermögen 
i 
1,0682 
1,519 
0,486 
1 
1,0546 
1,500 
0,474 
2 
1,0771 
1,511 
0,474 
2 
1,0544 
1,496 (?) 
0,470 
3 
1,0542 
1,510 
0,484 
3 
1,0545 
1,481 (?) 
0,456 
4 
1,0628 
1,510 
0,480 
4 
1,0536 
1,503 
0,477 
5 
1,0581 
1,507 (?) 
0,479 
Tabelle 11 zeigt in den für die Konstante berechneten Werten eine gute 
Übereinstimmung. Mit Ausnahme von Nr. 3 und 6 liegen sie dicht zusammen 
und ergeben im Mittel die Zahl 0,487, während der Durchschnittswert für alle 
6 Stücke ebenfalls 0,487 beträgt, d. h. ebenso groß ist. Bei dem Succinit, 
der durch die beginnende Zersetzung dunklere Farbentöne angenommen hat 
(Tabelle 12), ist der Mittelwert 0,492, wenn man Stück 1 nicht berücksichtigt, 
anderenfalls beträgt er 0,488. Dieses Stück unterscheidet sich von den anderen 
4 dieser Gruppe dadurch, daß es verhältnismäßig dünn und trotzdem recht tief 
dunkel gefärbt ist. Seine Verwitterungskruste geht in zarten Abtönungen etwa 
% mm tief im Inneren des Fossils in die unveränderte Bernsteinmasse über. 
Diese Eigentümlichkeiten zusammen mit der tiefer getönten Farbe seines Striches 
könnten die Vermutung auf kommen lassen, daß man hier die Entstehung der 
rotbraunen Oberfläche durch Anwendung von Hitze gefördert habe. Bestärkt 
wird diese Auffassung dadurch, daß der Wert für die Konstante dieses Stückes 
sich mehr den in Tabelle 14 niedergelegten anpaßt. Wenn man dagegen die 
auf Tabelle 7 und 8 angeführten Ergebnisse in Rechnung zieht, ergibt sich, 
daß eine Trennung von natürlich und künstlich patinisierten Stücken auf diesem 
Wege nicht möglich ist. Die berechneten Werte schwanken zwischen ziemlich 
24 
